Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 189 



welches, von Schabe gereinigt, als Streppalura in der Fabrikation von 

 Bindfaden eine ausgedehnte Anwendung findet. 



Die Gesamtproduktion an Hanf betrug im Jahre 1890 340 und wurde 

 vor einigen Jahren auf beilaufig 500 Millionen Kilogramm geschiitzt. Der 

 starkste Produzent der Hanffaser ist Rufiland (36 Proz.), hierauf folgt 

 Italien (9 Proz.), sodann Ungarn, Frankreich, das alte Osterreich, Deutsch- 

 land. Letzteres produziert etwa so viel Hanf wie Nordamerika 

 (3,3 Proz.). Infolge der Fasernot wahrend des Krieges ist man in 

 Deutschland wieder fur die Steigerung des Hanfanbaues eingetreten 1 ). 



Da die Hanffaser sich nicht vollstandig bleichen laBt, so wird sie 

 meist in ungebleichtem Zustande verwendet. Die vornehmlichste Ver- 

 wendung findet jedoch der Hanf wegen seiner Dauerhaftigkeit und Festig- 

 keit zur Herstellung von Seilerwaren, zu Spagat, zu Netzen, Seilen, 

 Schiffstauen usw. Die Hanffaser laflt sich teeren, ist milhin zu alien 

 Sorten von Tauen verwendbar. Dadurch unterscheidet sie sich vor- 

 teilhaft vom Manilahanf (s. unten). 



Mikroskopisches Verhalten. Der Hanf besteht der Hauptmasse 

 nach aus Bastzellen. Aber selbst in fein gehecheltem Hanf treten neben 

 den Bastzellen 2 ) noch kleine Mengen von Bastparenchymzellen auf. Im 

 gebrochenen oder unvollkommen gehechelten Hanf findet man auCer- 

 dem noch Oberhautfragmente, Reste von Parenchym- und Holzgewebe 

 der Hanfstengel. Behandelt man den zu untersuchenden Hanf mit Jod 

 und Schwefelsaure, so nehmen bloB die Bastzellen eine griinblaue oder 

 sogar blaue Farbe an; alle ubrigen Gewebe werden gelb bis braun gefarbt. 

 Auch durch Einwirkung von Kupferoxydammoniak kann man sehr leicht 

 die der reinen Hanffaser fremden Gewebsbestandteile ersichtlich machen ; 

 das Reagens lust bloB die Bastzellen ; die ubrigen Gewebsbestandteile 



4) Siehe auch die FuBnote bei Nesselfaser p. 237. In der konslituierenden Ver- 

 sammlung der Deutschen Hanfbaugesellschaft, G. m. b. H. am 25. Februar 1915 in 

 Berlin wurde der Nachweis der dauernden LebensfJihigkeit des Hanfbaues in Deutsch- 

 land erbracht und die Einfiihrung desselben in Brandenburg, Pommern, Schlesien, 

 Sachsen, Westfalen und in der Rheinprovinz in Aussicht genommen, und zwar vor 

 allem auf den reichlich vorhandenen Moorboden, die, bisher ohne rechten landwirt- 

 schaftlichen Ertrag, bei Hanfkultur durch Unterdriickung des Unkrautes die Bedin- 

 gungen fiir eine folgende Getreidekultur erlangen wiirden. Der Anbau des Hanfes 

 hat dann im Deutschen Reiche betrachtlich zugenommen, aber nicht in demselben Ver- 

 haltnisse wie der Anbau des Flachses und nicht in dem MaCe, wie es wiinschenswert 

 gewesen ware (Kuhnert in Neue Faserstoffe, I, 4919, p. -167). Die Ursache durfte 

 darin liegen, daC der Hanf einen kraftigen nahrstoffreichen Boden braucht und wah- 

 rend des Wachstums sorgfaltigster Pflege bedarf. 



2) Inwieweit den Bastzellen noch Mittellamellen anhaften, welche mit Vorteil 

 zur Charakteristik der Hanffaser herangezogen werden konnen, wird weiter unten 

 dargelegt werden. 



